-162- 



Mineralogie. 



Ströme steigen bis zur Oberfläche, die schwächeren nicht. Die Ströme, 

 welche den Krystall umspülen und gegen die Fläche (111) eines mit (TTT) 

 aufliegenden Alaunoktaeders ansteigen, bewegen sich zuerst längs derselben, 

 biegen aber dann von dieser Fläche ab und steigen empor. Infolge der 

 dreieckigen Form der oktaedrischen Fläche bilden diese Ströme drei ein- 

 zelne Gruppen, jede Gruppe tritt von einer Kante aus auf die Fläche ein, 

 und verliert hier ihre ursprüngliche Geschwindigkeit, da sie sowohl nach 

 dem Centrum der Fläche als auch nach oben strebt. Alle drei Gruppen 

 vereinigen sich endlich über dem Centrum der Fläche und verlassen den 

 Krystall. Jede dieser Gruppen von Strömen führt die Molekeln der ent- 

 sprechenden dreieckigen Partie der Oktaederfläche aus ihrer normalen Stellung, 

 als Resultat erscheinen auf der Fläche (111) drei Vicinalflächen, welche 

 Triakisoktaedern ähnlich sind. Die Concentrationsströme verursachen also 

 das Auftreten von Vicinalflächen. [Hierzu ist zu bemerken, dass auch 

 die seitlichen Flächen mit Vicinalflächen bedeckt sind. Vergl. dies. Jahrb. 

 1885. I. 108. Ref.] 



Durch die Concentrationsströme entstehen bei Krystallen, welche in 

 stark übersättigter Lösung wuchsen, auf der Fläche (111), die in der 

 Lösung nach oben liegt, Risse, welche die gleiche Richtung wie die 

 Ströme haben. Auf den Habitus der Krystalle sollen die Concentrations- 

 ströme insofern von Einfluss sein, als in schwach übersättigten Lösungen 

 (unter 1,5 °/ ) die Krystalle ziemlich nahe die theoretische Form des Okta- 

 eders annehmen, weil in diesem Fall die Wirkung der Concentrationsströme 

 nur gering ist. In den Lösungen mit der Übersättigung gegen 2 % und 

 mehr erhalten die auf (TTT) liegenden Krystalle die Form einer dicken 

 Tafel, in den auf (001) liegenden Krystallen entwickelt sich nur ihre obere 

 Hälfte [an den Krystallen des Ref. war auch immer die untere Hälfte 

 vorhanden, wenn sie auch, wie leicht erklärlich, weniger hoch war als die 

 obere]. Auf die relativen Dimensionen der Flächen haben die Con- 

 centrationsströme gleichfalls Einfluss und die Entwickelung von breiten 

 Abstumpfungsflächen (100, 110) ist mit folgenden Umständen verbunden: 

 1. mit der Entfernung der Krystalle von einander, geringe Entfernung- 

 günstig ; 2. mit ihrer Zahl, grosse Zahl günstig ; 3. mit ihrer Grösse, etwa 

 5 mm grosse Keimkry stalle am besten ; 4. mit der Orientirung der Krystalle 

 gegen die Concentrationsströme ; 5. mit dem Grade der Übersättigung der 

 Lösung und 6. mit der Dicke der Lösungsschicht. 



Ein Zusammenhang zwischen den Concentrationsströmen und der 

 Entstehung von Einschlüssen im Krystall soll gleichfalls bestehen, 

 indem da, wo zwei Flächen mit verschiedener Wachsthumsgeschwindigkeit 

 zusammenstossen, periodisch Wirbel auftreten, welche die Entstehung von 

 Einschlüssen im Krystall hervorrufen. Es werden noch die Umstände be- 

 sprochen, unter welchen man Krystalle ohne Einschlüsse erhält, und den 

 Schluss bilden eine allgemeine Übersicht und kritische Bemerkungen. 



R. Brauns. 



